PLO 533 



très-riche en argent; car Fépaisseur de celle-ci est peu con- 

 sidérable et la voie très-alongée, en raison de l'abaissement 

 du niveau du bain. 



Au reste, on met à part, pour être revivifiée en plomb 

 d 'œuvre , toute la litharge qui est recueillie dans les six der- 

 nières heures de l'afBnage. 



On reconnoît que l'opération touche à sa fin, lorsque le 

 niveau étant très-abaissé, l'argent demeure presqu'à décou- 

 vert au milieu de la coupelle; on voit une apparence de 

 mouvement à la surface du métal, et enfin cette superficie 

 devient tout à coup tranquille , comme si un voile mobile en 

 avoit été enlevé subitement; c'est ce qu'on appelle Véclair. 

 Lorsqu'il a eu lieu, tout est terminé et il n'y a plus qu'à lais- 

 ser refroidir le fourneau et le gâteau d'argent; quelquefois 

 on accélère le refroidissement de celui-ci, en y conduisant, 

 au moyen d'un canal (d), de l'eau qu'on a eu soin d'échauffer 

 auparavant. 



Les produits d'un affinage, fait à Pezey, étoient, pour loo 

 quintaux métriques de plomb d'œuvre : i.° écumes et abstriches , 

 environ 5 quintaux, contenant 81 p. % de plomb et un peu 

 d'argent; 2.° litharge marchande, 12'!'^, 60; litharge à refon- 

 dre , 69i'=,7o; ces deux espèces retenoient encore 2 gros 

 d'argent au quintal ancien; 3.° fond de coupelle, 17 i^jGo: il 

 contenoit 60 p. "/, de plomb et 4 onces d'argent au quintal. 



La consommation en bois étoitde 6 '/^ stères, pour 325 quin- 

 taux anciens. Enfin , le temps employé à l'affinage de 100 quin- 

 taux métriques étoit de quarante- cinq heures. 



La perte en plomb étoit estimée être de 7'/, p. "/, du plomb 

 d'œuvre, et nous avons indiqué plus haut quels étoient les 

 frais de l'a fli nage à Pezey. 



Dans la fonderie d'Allemont, où le plomb étoit fort im- 

 pur, la perte étoit évaluée à 20 p. "/, du plomb d'œuvre 

 affiné; il est vrai qu'à Pezey et à Allemont il n'y avoit point 

 de canaux de condensation pour recueillir l'oxide de plomb 

 vaporisé et entraîné. 



On a trouvé dans les fonderies de plomb de la Silésie prus- 

 sienne , un mode de préparation des coupelles avec de la marne 

 (calcaire argileux) naturelle ou artificielle , qui est beaucoup 

 moins cher que celui qui avoit lieu avec de la cendre végétale 



